Pour la commodité du lecteur, on a résumé dans le tableau synoptique ci-après les résultats de tous les essais de séparation magnétique faits sur le minerai de Khénifra qui ont porté sur le minerai total.
Dimensions Teneur en fer, Teneur en Minerai à Indice de,
Essais Appareils réunis extremes, fer du tout Réceptive soutenue du criblage venant à amination en fer concentré rétracter se fait du
% % % 0/
/o
Dings 1 Bandes croisées 2,4 mm. 47,0 86,0 0,24 0 6,9
2 Bandes croisées grillage préalable 2,4 50,3 66,6 0,65 0 2,2
4 Bandes croisées 1,65-0,20 40,5 79,1 0,112 0 6,9
5 Bandes croisées et débourbage 1,65-0,20 40,5 75,9 0,41 18,4
6 Bandes croisées 0,80-0,15 39,8 84,8 0,45 0 7,8
8 Bandes croisées 0,40-0,10 40,3 71,2 0,42 0 5,9
9 Bandes croisées 1,65-0,15 41,0 81,0 0,42 0 7,1
Exolon 1 Induction 1,00-0,25 44,8 67,9 0,37 28,4
2 Induction 0,80-0,15 40,6 75,5 0,37 18,0
Granigg 1 Séparateur à vis 1,5-0,5 27,9 98,0 1,89 0 9,00
D'après la façon même dont leurs résultats ont été présentés, tous ces essais donnent une récupération en fer assez médiocre, mais, par contre, un produit à faible teneur en soufre. Si l'on s'était montré moins exigeant pour le soufre, on aurait obtenu des récupérations de plus de 90 % dans la majorité des cas, et des teneurs en soufre du concentré total de l'ordre de 0,6 à 0,7 %. Il faut tenir compte de cette différence de point de vue en comparant ces résultats à ceux donnés par le lavage.
 